ANGELO BATTELLI 



507 



Da tale prospetto e dai diagrammi seguati nella Tavola III, si deduce clic anche 

 questa specie di leghe segue nelle proprietà termoelettriche le leggi che regolano le 

 due specie precedenti ; perchè anche i diagrammi di quelle leghe, in cui sni'ova lo 

 stagno alcun poco in eccedenza, si accostano piuttosto alla retta del Piombo : e vantio 

 via via avvicinandosi sempre più a questa retta, a misura che diminuiscono le propor- 

 zioni dello stagno. Sino alla lega G'' (Sn Pb.^] i diagrammisi mantengono fra quelli 

 dello Stagno e del Piombo, ma poi passando al di là della retta del Piombo, rag- 

 giungono un massimo e retrocedono. 



L'andamento dei punti neutri e delle tangenti trigonometriche mostra, che i 

 diagrammi si fanno sempre meno inclinati alla linea del Piombo sino alla lega 6". — 

 Cominciando dalla 7" che è passata al di là di detta linea, i diagrammi si vanno al- 

 lontanando per ritornai'e poi ad avvicinarsi alla linea stessa del Piombo. 



Esperienze sulle leghe Antimonio-Cadmio. 



Mi sono accontentato di studiare sei leghe soltanto di questa specie perchè le 

 ho credute sufficienti a mostrare l'andamento dei fenomeni. 

 La loro composizione si vede nella seguente tatella: 



LEGHE 



COMPOSIZIOI 

 Cadmio 



vìe atomica 



Antimonio 



IN ] 

 Cadmio 



PESI 



Antimonio 



P 



20 



1 



18, 36 



1 



■2 a 



4 



1 



8, 67 



1 



3^ 



2 



1 



1,886 



1 



4" 



1 



1 



1 



1, 089 



5" 



— 





1 



1, 154 



6" 



5 



9 



1 



1, 96 



Queste leghe presentano l'inconveniente di essere fragilissime; malgrado tutte le 

 cautele non poteva mai impedire che si frantumassero nel maneggiarle. Perciò prima 

 d'avvolgere con carta i tubi di vetro, che dovevano servire da forme per le asticelle, 

 li fasciavo strettamente alle loro estremità con filo di rame. E quando erasi raffred- 

 data la lega che avevo dentro versata, riscaldavo successivamente le due estremità 

 del tubo sino alla fusione della lega stessa ; e vi immergevo i fili di pakfong, avendo 

 avuto prima cura di bagnarli con cloruro di zinco, onde non si formasse all'interno 

 uno strato di ossido. 



